334 LA NATURALEZA 



tíferos de la mina de San Judas en la Bonanza, en seguida continuaremos 

 con el tratamiento de la galena argentífera de este mineral. 



Sistema de beneficio adoptado y fórmula para los lechos de fusión de 

 la galena argentífera acompañada de pirita sulfúrea y arsenical. 



La gran mina llamada de Lomo de Toro, cuenta cerca de 250 años de 

 existencia, y con muy cortos intervalos ha dejado de explotarse: la produc- 

 ción de sus metales ha sido inmensa, y ha llamado la atención de célebres 

 viajeros como el Sr. Barón Alejandro de Humboldt: en la actualidad no es 

 menos productiva que en las épocas pasadas, encontrándose su principal ri- 

 queza en los labrados más profundos, y en donde se encuentra la galena pu- 

 ra y la acompañada de piritas de fierro y arsenicales; la primera, se deno- 

 mina aquí entre mineros y fundidores pepena baya, y la segunda pepena 

 abronzada; produciendo en las regiones más altas otra clase de metales, 

 que no son otra cosa que las galenas descompuestas formadas de óxidos de 

 fierro y de plomo, que se conocen con el nombre de cuajados: también se 

 encuentra el plomo blanco ó carbonatado y los yoduros y bromuros de plo- 

 mo, aunque escasamente. 



El mineral llamado pepena abronzada, ha sido hasta ahora despreciado por 

 los diferentes explotadores de la citada mina, á consecuencia, según creían, 

 que era muy difícil su fusión, porque habiéndolo intentado varias veces, no 

 lo consiguieron, y además perdieron la ley de plata de este metal y de otros 

 argentíferos que agregaron á los lechos de fusión. Estas dificultades que en- 

 contraron antiguos y modernos de los fundidores nativos de este distrito, 

 eran naturales, porque nunca llegaron á adoptar el método tan conocido de 

 la previa calcinación. 



Actualmente la única explotación de la mina de Lomo de Toro, está con- 

 cretada á la extracción de la pepena abronzada que se funde en hornos ale- 

 manes semi-altos, de 4 metros de caja, obteniendo dos resultados que pon- 

 dremos en su lugar. 



El término medio del contenido de plata y plomo de estos metales, según 

 los ensayos practicados por vía seca, es el siguiente: 



Pepena abronzada de la mina de Lomo de Toro, ley por carga 



de 300 libs. plata onz 5 76 $. 



Ley de plomo p§ , 32 00 #• 



Pepena baya de la mina de Lomo de Toro, ley por carga de 



300 libras plata, onz 10 00 <2r- 



Ley de plomo p3 58 00 t- 



